( 59. ) 

 contenant un peu plus de ii ponr loo de fer, comme certains alliages na- 

 turels, et soluble comme eux seulement dans l'eau régale. Ce réiictifne dis- 

 sout pas le sulfure de platine avec lequel le platine ferrifère reste mélangé, 

 quand on n'a pas chauffé assez longtemps et suffisamment le mélange de 

 platine el de pyrite. 



» Il est remarquable de voir le platine décomposer un produit aussi 

 stable que le protosulfure de fer pour s'emparer du fer; il est moins inat- 

 tendu de constater que l'alliage des deux métaux ainsi obtenu est pour ainsi 

 dire dépourvu de toute propriété magnétique ('). On ne peut constater, en 

 effet, le faible magnétisme de cette substance qu'en employant un puissant 

 électro-aimant. Un petit tube de verre, de o'",o5 à 0^,06 de longueur et con- 

 tenant iS''environ de l'alliage, suspendu au fil d'argent très fin d'une balance 

 de torsion, et faisant primitivement un angle de 20° avec la ligne des pôles 

 d'un électro-aimant, se rapproche de celle-ci de quelques degrés seulement 

 quand on fait passer dans l'élpctro-aimant le courant produit par 4 éléments 

 de Bunsen. Un tube identique, contenant à l'état de mélange la même quan- 

 tité de fer et de platine, se place au contraire dans l'axe des pôles avec 

 une force telle, qu'une torsion du fil de la balance, de plus de 36o°, est 

 incapable de l'en dévier d'une façon appréciable. 



» L'alliage cristallisé de platine et de fer que nous venons d'obtenir par 

 une méthode qui donne aussi la laurite se rapproche singidièrement par sa 

 composition et ses propriétés chimiques de certains minerais de Nichné- 

 Tagilsk, que Berzélius a analysés ily a bien longtemps et dans lesquels il avait 

 constaté l'absence de propriété magnétique. Ce n'est pas d'ailleurs le seul 

 alliage où le fer perde ainsi sa propriété magnétique : le ferromanganèse, à 

 3o pour 100 de manganèse, n'a plus d'action appréciable sur l'aiguille ai- 

 mantée. Bien souvent la magnétisme du platine natif est dû à la présence 

 de fer en grains, disséminés dans la masse, et qu'on y peut déceler, comme 

 l'a montré M. Stas, au moyen de l'acide azotique qui dissout le fer libre 

 sans attaquer l'alliage naturel. Il faut ajouter cependant que des échan- 

 tillons de platine ferrifère artificiels plus riches en fer sont manifestement 

 magnétiques et peuvent même constituer de véritables aimants. Tels sont 

 les alliages à 17 et 20 pour 100 de fer que M. Daubrée a décrits dans ses 

 belles recherches sur le platine magnétipolaire (-). Nous ne connaissons 

 donc actuellement aucune relation précise entre l'intensité magnétique 



(') L'alliage fondu est tout aussi peu magnétique que l'alliage cristallisé. 

 (') Etudes synthétiques de Géologie expcrimenlale, t. I, p. i ig et suiv. 



